191 



seines niederen Schmelzpunktes als seiner grösseren Wider- 

 standsfähigkeit gegen Druck ; auch scheint sich dieses Metall, 

 wohl in Folge des ersten Umstandes, besser als Blei an die 

 Präparate anzulegen. Der gegossene Cylinder wurde dann 

 im Schraubstock oder durch Hammerschläge bis etwa auf die 

 Hälfte oder | der ursprünglichen Höhe verdrückt. 



Anhydrit- Spaltstücke erhielten so eine deutliche Fäl- 

 telung auf ooPöö (100) parallel der Kante von ooPob (010). 



Bleiglanz - Würfel, bei welchen vor der Pressung (unter 

 Berücksichtigung der äussersten Nebenbilder) der Winkel 

 zweier Spaltflächen kaum um 1^ von 90^ abwich, erschienen 

 nachher Rhomboedern von 110^ — 120^ Polkanten winkel ähn- 

 lich ; und zwar war dies nicht etwa dadurch bewirkt , dass 

 viele kleine Würfelchen in nicht mehr ganz paralleler Lager- 

 ung sich gruppirten, sondern durch Änderung des Spaltungs- 

 winkels aller einzelnen Theile; so dass also die Spaltungs- 

 tlächen an verschiedenen Theilen des gepressten Stückes noch 

 ziemlich gleichzeitig einspiegelten. In anderen Fällen war eine 

 erdig-mulmige, aber noch ziemlich stark zusammenhängende 

 Masse entstanden, in der ebenfalls die Spaltflächen noch zu- 

 gleich reflectirten ; in noch andern erschienen die Spaltflächen 

 gefältelt parallel einer andern W^ürfelfläche und namentlich 

 oft stark windschief verbogen (die äussersten Reflexe lagen 

 um 20^ aus einander) und zeigten dabei nur ganz unbedeutende 

 krummlinig verlaufende Risse. Wenn man bedenkt, ein wie 

 ■sprödes Material sonst Bleiglanz ist, sollte man meinen, dass 

 Kräfte, welche eine derartige mindestens nahezu „bruchlose 

 Umformung" zu Stande brachten, auch hinreichen sollten, Zwil- 

 lingsbildungen nach 40 (441) oder 303 (131) zu bewirken, 

 falls der Bleiglanz solcher Umlagerungen überhaupt fähig ist. 

 Es wurde aber nichts davon bemerkt, auch keine Absonderung 

 nach ooO (110) oder 0 (III). Möglicherweise ist die Ursache, 

 des Misserfolges hier in der unrichtigen Orientirung der Kry- 

 stalle gegen die Druckrichtung zu suchen ; letztere ist indessen, 

 da bei der bisher angewandten Methode ein Ausweichen des Me- 

 talls nach allen Richtungen senkrecht zur Pressungsrichtung 

 stattfinden kann, für die inneren Theile schwer zu bestimmen. 

 Hamburg-, Naturhistorisches Museum, Mai 1885. 



